1903. No. 8. MINERALBILDUNG IN SILIKATSCHMELZLOSUNGEN. 31 
von (Mg,Fe),Si,O,, führen doch die meisten aus Eruptivmagmen aus- 
krystallisierten monoklinen Pyroxene entschieden mehr Mg, Fe als Ca. So 
giebt eine Analyse von monoklinem Pyroxen von Diabas aus Halleberg 
in Schweden, zufolge Merian, so viel wie 0.784 Mg,Fe:0.216 (a,Na,,K, 
(bei verhältnismässig wenig 4/,0, und Fe,0,); Merian betont aus- 
drücklich, dass dieser Augit nicht mechanisch von rhombischem Pyroxen 
verunreinigt war. Insofern ich weiss, ist dieser Halleberg-Augit überhaupt 
der relativ Mg,/e-reichste, der bisher sicher untersucht worden ist; es 
giebt aber mehrere mit einer beinahe so hohen relativen Mg,/e-Menge. 
— Andrerseits giebt es aus Eruptivmagmen auskrystallisierte monokline 
Pyroxene, die so viel Ca(Al,,Fe,)SiO, und Ca,Si,0, führen, dass das 
Verhältnis Ca: Mg,Fe = 0,57:0.43 beträgt (Merians Analyse von 
Augit aus Leucitophyr von Rieden; Doelters Analyse von Pico da 
Cruz, Kap Verde). 
Unter den Äkerman’schen C. -Mg-2.00-Schmelzprodukten ist nicht 
nur dasjenige (No. 260) mit ı Ca: ı Mg (also von der Normalzusam- 
mensetzung, CaMgSr,0,, des Diopsids), sondern auch dasjenige (No. 259) 
mit 0.6 Ca: 0.4 Mg (also von Zusammensetzung 4 CaMgSi,0,. 1 0a, 51,0) 
. gänzlich als monokliner Pyroxen krystallisiert, ohne oder nur mit einem 
winzigen Glasrest. — 
— Der rhombische Pyroxen fuhrt bekanntlich beinahe immer ein 
wenig Ca, doch in geringer Menge. So zeigen unter den Hundert in 
Hintze's Handb. d. Min. zusammengestellten Enstatit-Hypersthen-Ana- 
lysen nur eine mindere Zahl so viel CaO wie 3 % oder darüber, und 
unter diesen letzteren stammt ziemlich sicher in den meisten Fällen die 
scheinbar reichliche Ca-Menge aus beigemengtem Augit; beispielsweise 
ist dies der Fall mit den drei von Merian untersuchten Hypersthenen, 
mit bezw. 1.90, 3.14 und 4.04 % (a0. Die maximale bisher sicher 
beobachtete Ca-Menge in dem rhombischen Pyroxen lässt sich nicht fest- 
stellen; sie scheint bei etwa 0.06—0.08 Ca: 0.94—0.92 Mg,Fe, jedenfalls 
nicht höher als o.1 Ca:0.9 Mg,Fe zu fallen. — Sehr instruktiv ist ein 
Schmelzversuch von Morozewicz: aus einer Schmelzmasse (No. 56a) 
mit Ca: Mg,Fe = 0.255 : 0.745 krystallisierte Enstatit (No. 56b) mit 
Ca: Mg,Fe = 0.055 : 0.945. 
Die obigen Resultate werden wir graphisch (Fig. 1) erleuchten: 
die obere Linie stellt die auf dem Ca: Mg,Fe-Verhältnis (bei schneller 
Abkühlung) beruhenden Invidualisationsbedingungen in Metasilikat- 
Schmelzflüssen dar; 
die untere Linie repräsentiert das Ca: Mg,/e-Verhältnis in den drei 
